( I24« ) 



•: Après beaucoup do tâtonnements, j'ai adopte des réservoiis eu verre 

 épais, avec lesquels je puis opérer jusqu'à 200"'"; le piézomètre 

 constitue un véritable thermomètre à déversement (maxima de Walfer- 

 din) d'une sensibilité moyenne; je régie pour chaque température la 

 quantité de mercure, de manière que la course de la colonne mercu- 

 rielie ait toujours lieu sensiblement dans les mêmes limites, ce qui exclut 

 toute erreur de calibrage; cette tige est, dans toutes les expériences, pla- 

 cée au centre d'un manchon de verre traversé par un courant d'eau à 

 température constante. Le réservoir est comprimé dans un rvlindre d'acier 

 rempli de mercure, qui reçoit lui-même la pression par l'intermédiaire 

 d'un liquide bouillant au-dessus de 200°; le cylindre d'acier est placé au 

 centre d'un autre cylindre pouvant, soit être rempli de glace, soit être 

 transformé en appareil à bain de vapeur; j'ai opéré ainsi à o", à 100" et 

 à 200" (vapeur de benzoate de méthyle) en chiffres ronds. Pour une pres- 

 sion de 200""", le déplacement de la colonne mercurielle mesurant la 

 déformation était d'environ 200 divisions. 



» Voici le Tableau des résultats obtenus, correction faite de la tempé- 

 rature de la tige, avec deux piézomètres de verre et un de cristal; les dé- 

 formations sont estimées en divisions de la tige; on a mis en regard l'aug- 

 mentation entre zéro et 100°, puis entre 100° et 200°, rapportée à 100 de 

 ces divisions : 



Piézomètre t Piézomètre 2 Piézomèlrc :! 



(verre). (Terre). (cristal). 



Déformation. Pour loo. Déformation. Pour loo. Déformation. Pour loo. 



*"■ ^°''" I 2,95 2o5,7 j , ,82,8 j ^ 



'00 208,7 ) 211,3 ,90,3 



200 2i5,5 \ 3,25 2,8 g . 2,99 2^3^^ , 6,68 



L'augmentation de la variation de volume avec la température est mani- 

 feste ; elle est un peu plus forte entre loo" et 200" qu'entre 100" et o" 

 pour le verre, et notablement pour le cristal; il est probable qu'elle irait 

 s'exagérant de plus en plus en élevant encore la température. 



» Même pour le verre, la variation est plus notable que celle trouvée 

 par M. Guillaume pour les thermomètres qu'il a étudiés; mais cette diffé- 

 rence peut s'expliquer; car, si l'on remarque que la variation est notable- 

 ment plus grande pour le cristal que pour le verre, on peut prévoir qu'elle 

 doit être plus faible pour les thermomètres de M. Guillaume, *qui sont eu 



